経験豊富で多くの施工実績を持った熟練の職人がどんな塗り替えにも対応いたします。替えに関する情報提供を目的に開設しています。(0)今回の塗替えはモルタル壁のキャニオン仕上げになっており、スタッコ仕上げと違って尖った凹凸状の荒いパターンが特徴の外壁です。お客様からのご指定により、エスケー化研のベルアートシリーズの「アートフレッシュ」を使った塗替えです。自然な素材感を表現した材料で、骨材を含んだシリコン系の水性塗料です。普通、1缶15.0kgが一般的な重量ですが、骨材が入って20.0kgと大変重くて粘度が高い特徴があります。塗替は刷毛とローラー仕上げですが、キャニオン仕上げの荒い下地に水性の専用シーラー(ミラクルシーラー)を塗布し、刷毛・ローラーで中塗り・上塗りを行います。仕上げ材のアートフレッシュは指定量にの水を加えても粘度は高く、凹凸が激しい下地には多量の材料を消費します。メーカー仕様書の所要量は0.6~1.0kg/m2となっていますが、中塗り・上塗り計7缶の予定はオーバーして13缶を消費しました。通常の吹付けタイル面の塗装作業と異なって時間と労力を要します。1階の南面はレンガ調のサイディングですが、弱溶剤系シリコン樹脂塗料(UVプロテクトクリアー)をおすすめし、板目地シールの撤去打替えの後2回塗りで仕上げました。この塗料は耐候性があって施工後の黄ばみなどが無く、シール材の保護ともなる為お客様には好評を頂いています。何よりも高級感の有るサイディングの風合いが失われることがなく、光沢が出て美観も向上しイメージもアップします。(0)インターネットから見積依頼を頂き、現地調査診断のうえ10日後に提出してご成約を頂きました。築13年の外壁はサイディング張りですが、お客様の関心事はクリアー塗装にする、あるいは目地を塗りつぶして単色塗りにするかという点にありました。弱溶剤シリコン系のクリアー塗装の場合、下塗りのシーラーを塗らないため、既存塗膜がチョーキングして劣化が進んでいる場合にはお勧めできません。既存塗膜との密着が不十分で塗膜はがれの原因となる為、慎重に下地の状況を確認する必要があります。調査の結果、紫外線の当たりやすい南面や西面には塗膜のチョーキングは見られず、クリアー塗装は可能と判断せていただきました。コロニアル屋根は通常の経年劣化で既存塗膜の剥離は比較的に少なく、高圧洗浄後のエポキシ系強化シーラーの吸い込みにもあまり見られません。高圧洗浄後に1日の乾燥期間を置き、強化シーラーをあめ色になるまで塗布後にタスペーサーを挿入して中塗り・上塗りと進めて行きます。2Fの外壁は吹付けタイル面で、微弾性フィーラーを塗布後に水性シリコン樹脂塗料を2回塗って仕上げます。1Fのサイディング壁は最初に目地の刷毛塗りを行い、ローラーで全体を仕上げます。上塗りが完了すると壁は濡れ色(色が濃くなる)になって光沢ができ、新築時に近い風合いと高級感が再現されます。サイディング独特の風合いと高級感は残り、お客様にはご満足とのコメントを頂きました。(0)11月6日に着工した若林区のK様邸ですが、ようやく外壁・軒天・破風の上塗りが完了し、後は竪樋・1F屋根・水切り・ブロック塀の上塗りを残すのみとなりました。コロニアル屋根250m2・外壁198m2のお家は広く、2~3人の職人で塗っても結構日数はかかります。コロニアル屋根は7年前に塗った塗料との相性が良くなく、エポキシシーラーを塗ると旧塗膜の一部が剥離し、結局、部分的にはケレンと重ね塗りを2~3回繰り返し、ようやく中塗り・上塗りを完了しました。この当たりの作業を怠ると後で塗膜剥離の原因にもなりかねない為、ガムテープを貼って塗膜を剥がし、塗膜が完全に密着している事を確認します。外壁はかなり目の粗いリシン吹き付け面で、シーラーと上塗り材は意外と多く消費してしまいます。結局予定数量の2倍近くの材料を使いましたが、それだけ塗膜は厚い為耐久性は向上する為事にもなり、お客様にとってはプラス材料となります。幸いにも天候には恵まれて作業は順調に進み、施主様も安心して頂けたのではないでしょうか。(0)軒天の中塗り・上塗りが完了すると次は外壁塗装に取り掛かります。外壁は1Fは通常のリシン吹付け面ですが、2回はサイディング横貼りの同じリシン吹付け仕上げとなっています。このリシン面は目が粗く汚れが付着し易い状況ですが、外壁自体には目立ったクラックなどは見られず、良く見られる出隅部分のひび割れは皆無で劣化は少ない状況です。2ヶ所ほどは外壁補修用のコークボンドで処置し、仕様通りに微弾性フィーラーで下塗りを行います。現状ではシーラーで吸い込みを押えて密着を強化すれば十分とも思われますが、今後の微細なクラックへの対処と仕上がり感の向上の為微弾性フィーラー塗布を行います。ちなみに、白い微弾性フィーラーを塗布してからシリコン樹脂で仕上げた方が色・艶もで易く、塗膜の耐久性も向上する様です。ここで注意を要する事は下塗り材の希釈の問題で、必要以上に希釈すると薄塗りになって微弾性フィーラー自体の塗膜圧と弾性力が失われ、微細なクラックへの追従と防水性は低下して行きます。作業性を優先する余りにこれを無視した場合、いわゆる手抜き工事に通じる事になりかねません。下塗りが終了して乾けばシシリコン樹脂塗料の中塗りに入り、刷毛とローラーを使って仕上げて行きます。目の粗いリシン面は塗料を多めに消費する傾向に有り、通常より20%ほど多いような感触でした。1階と2階は中塗り・上塗りとも色分けがされており、2階から1階、南面・東面から西面・北面へと塗って行きます。